(les bouches à feu en fonte et en bronze , etc. 323 



L'anlimoine durcit la fonte , la rend cassante et plus fusible. 

 Le zinc rend la fonte fusible et cassante : il répand, quand il est 

 !i l'élal de fusion , des vapeurs qui nuisent à la neltelé des surfaces 

 des ohjels coulés. 



L'étaiii s'allie irès-bien avec la fonte , lui communique une tex- 

 ture à grains fins et serrés ; la rend fusible , sonore et dure , mais 

 nuit à sa ténaciié et à son homogénéité. 



Le cuivre forme un alliage ou plutôt u:i mélange peu stable avec 

 la fonte. La dilatabilité inégale de la fonte et du cuivre fait que ce 

 mélange ne convient nullement pour la fabrication des bouches à 

 feu. 



L'arsenic durcit la fonte et la rend cassante. 



La surface des objets coulés avec de la fonte arsénieuse est sou- 

 vent rugueuse , inégale et remplie de petites cavités. 



En général , la présence des corps étrangers dans la fonte ne peut 

 que la rendre aigre et nuire à sa ténacité. 



ARTICLE VIL 



RÉCEPTION DES FONTES FOUTES A CANON. 



La fontes employées au coulage des canons proviennent de mi- 

 nerais destinés à la fabrication du fer fort , et sont connues dans le 

 commerce sous le nom de fontes furies. Leur aspect varie suivant 

 qu'elles proviennent de hauts-fourneaux au bois ou de ceux au 

 coke : leur cassure diffère suivant les dimensions des échantillons : 

 en général le grain est d'autant plus gros, plus miroitant, plus foncé 

 en couleur que les barreaux de fonte essayés sont plus volumineux. 

 Dans un même échantillon l'aspect de la cassure varie également 

 suivant la place où la rupture a été opérée. 



Caractères des fontes fortes au bois. 



Les fontes fortes au bois sont généialement livrées en gueuses pe- 

 sant 1000 à 1200 kilogrammes, elles ont un grain assez gros , mi- 

 roitant, une cassure plus ou moins arrachée d'une couleur grise 

 claire : le graphite s'y montre fort souvent affectant plus ou moins 

 parfaitement la forme cubique et ayant un aspect ciistallin. Les 

 fontes très-graphiteuses ne sont pas fortes , mais elles peuvent le 

 devenir par une seconde fusion suffisamment prolongée pour bru- 



